— 125 — 



Г. Н. Антоновымъ; это свойство полученнаго сѣрнистаго цинка предста- 

 вляетъ большой интересъ вслѣдствіе большаго затрудненія получать при- 

 годный для этой цѣли кристаллическій сѣрнистый цинкъ. 



Дѣйствіе водорода на соли магнія. 



Азотнокислый магній. При нагрѣваніи двунормальнаго раствора азот- 

 нокислаго магнія при 340° и при давленіи водорода 220 — 230 атм. въ те- 

 чете 6 часовъ были получены прозрачный шестигранныя пластинки, пра- 

 вильной системы, представляющія по составу гидратъ окиси магнія. 



Анализъ крнсталловъ 1 далъ содержание Mg . . .40,65°/ 0 , а требуется 

 для Mg-(OH) a — 41.38%. 



По всѣмъ своимъ свойствамъ кристаллы представляютъ изъ себя искус- 

 ственный бруцитъ. 



При дѣйствіи водорода на азотнокислый магній при различныхъ темпе- 

 ратурахъ и давленіяхъ не было обнаружено ни одного раза выдѣленія ме- 

 таллическаго магнія. 



Магній сѣрнокислый. При нагрѣваніи двунормальнаго раствора сѣрно- 

 яислаго магнія при 350° и давленіи водорода 330 атм., происходить воз- 

 становленіе его въ сѣрнистый магній, который оть дѣйствія воды и высокой 

 температуры долженъ былъ разложиться на гидратъ окиси магнія и сѣро- 

 водородъ. Въ дѣйствительности послѣ реакціи при открываніи аппарата 

 вмѣстѣ съ водородомъ выдѣлялся сѣроводородъ, а изъ раствора при стояніи 

 выделился гидратъ окиси магнія. 



Для того, чтобы выяснить дѣйствіе водорода подъ большимъ давле- 

 ніемъ на свободный кислоты, были сдѣланы опыты съ азотной и сѣрной кисло- 

 тами. Оказалось, что азотная кислота плот. 1 , 4, при 340° и давленіе водорода 

 250 атм ч возстанавливается въ амміакъ; въ результатѣ получился растворъ 

 азотно-амміачной соли, насыщенный амміакомъ. 



Сѣрная кислота, взятая приблизительно въ 10°/ О растворт, при 340° и 

 давленіи водорода 210 атм., возстановилась почти вся въ сѣроводородъ. 



1 Въ кристаллахъ содержится небольшое количество кремнелиствы. 



НзвѣстмГ.А.Н. 1918. 



